Il6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



mélanges correspondants croît elle-même régulièrement jiisqu"'à atteindre la valeur 

 maxima 1060° pour R voisin de 27. Celte température représente le point de fusion 

 du séléniure de plomb PbSe; en effet, pour ce composé, Rrr: 27,62. 



Quand la teneur en sélénium varie depuis o jusqu'à 27 pour roc, le liquide qui 

 provient de la fusion des deux corps, est un mélange homogène de séléniure de plomb 

 et de plomb métallique. 



Les mélanges qui renferment plus de i^' de sélénium pour i"*^ de plomb 

 perdent facilement du sélénium quand on les chauffe; il faut, dans ce cas, dé- 

 terminer par l'analyse la composition du mélange après avoir étudié sa vitesse de 

 refroidissement. La température de la solidification commençante baisse rapidement, 

 en même temps que la teneur en sélénium augmente, puis elle conserve une valeur 

 constante 673" pour toutes les valeurs du rapport R supérieures à 45- La courbe de 

 fusibilité se rapproche assez rapidement de l'axe des abscisses pour venir se raccorder, 

 à partir du point dont les coordonnées sont R = 45, T =: 67^°, avec une droite paral- 

 lèle à l'axe des abscisses. Pour tous les mélanges dans lesquels la teneur en sélénium 

 est comprise entre 27 pour 100 et 45 pour 100, la température de la solidification 

 finissante est voisine de 673°. 



Quand la proportion de sélénium dépasse 45 pour joo, le liquide se sépare en deux 

 couches superposées. Le liquide le plus dense, qui se solidifie à 673°, donne naissance 

 à un solide gris noir à cassure lamelleuse, celui qui le recouvre est du sélénium pur 

 dont le point de solidification est bien inférieur; entre 3oo° et 600" on peut donc 

 séparer facilement les deux corps par décantation. Dans le sélénium ainsi séparé nous 

 n'avons trouvé aucune trace de plomb. 



Si l'on remarque que la valeur du rapport R relative au iïiélans;e de 

 I** de plomb et de 2** de sélénium est 43,35, nombre voisin de 45, 

 on est en droit de se demander si le liquide qui se solidifie toujours à 6^3° 

 n'est pas le composé PbSe", stable seulement en présence d'un excès 

 de sélénium liquide. 



L'analyse montre que la composition de ce liquide n'est pas exactement 

 celle qui correspond à la formule PbSe^; en réalité il y a toujours un léger 

 excès de sélénium. Deux échantillons choisis au centre de la masse soli- 

 difiée nous ont donné les nombres suivants pour la teneur en sélénium : 

 46,01 pour 100 et 46,33 pour 100, soit en moyenne 46,17 au lieu de 43,35 

 qui correspondrait au composé PbSe^. 



Il semble plutôt que le liquide dont il s'agit soit une solution saturante 

 de sélénium dans le protoséléniure PbSe; en effet, quand on le laisse se 

 solidifier dans le vide, du sélénium en vapeur s'échappe vivement de la 

 masse, il se produit un bouillonnement avec projection de matière sur les 

 parois du tube. 



Si la solidification s'effectue en présence d'un gaz inerte sous la pression 

 atmosphérique on obtient un solide gris noir qui, examiné au microscope, 



